43o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sans maximum, ainsi que nous l'avons établi (//:^'-. 2) : nous retrouvons donc, 

 sur Tevemple que nous avons choisi, les trois zones indiquées plus haut : 

 indifférence, addition, substitution. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur F écrouissage et le recuit du zinc. 

 Note de M. G. Timoféef, transmise par M. Henry I.e Chatelier. 



L'objet de ces recherches a été d'étudier l'influence de l'écrouissage et 

 du recuit sur la structure micrographique du zinc. Le réactif d'attaque 

 enqjloyé était une solution d'acide azotique très diluée additionnée d'une 

 petite quantité d'une solution d'acide chromique à 6 pour 100. Les diffé- 

 rents grains du métal présentent des colorations différentes en relation avec 

 leur orientation cristalline. Les photographies sont reproduites au grossis- 

 sement de 33 diamètres. 



Le métal avait été fondu dans de petites lingotières de 5""" de diamètre. 

 La figure i représente la partie centrale du lingot ; les gi'ainssont sillonnés 

 par des macles qu'un refroidissement trop rapide, ou le plus léger elTort 

 après solidification, suffit pour développer. L'écrouissage (Jig- 2) a été 

 obtenu en comprimant lentement dans un étau le petit lingot refroidi 

 constamment avec de la glace, pour éviter tout échanffement. 



Le recuit commence à se produire très lentement dès la température 

 ordinaire, 20" à 23°, comme le montre la figure 3 reproduisant la structure 

 de l'échantillon de la figure -i après i3 jours de conservation à la tempé- 

 rature du laboratoire. A (35", la recristallisation du métal est déjà manifesie 

 au bout de quelques minutes. La vitesse de cristallisation croît rapidement 

 avec la température et, pour une même durée de chauffage, la grosseur des 

 grains obtenus est d'autant plus grande que la température est plus élevée. 

 \a\ figure 4 représente le même échantillon que précédemment, recuit 

 (pielipies minutes à 100", et la figure 5 le représente après un recuit de 

 plusieurs jours à 3o2". 



Les figures (J, 7 et 8 représentent un échantillon recuit quelques minutes 

 à 3Go°, puis soumis aux traitements suivants : un écrouissage local (y?^. 6) 

 a été produit par une rayure d'aiguille et un chauffage ultérieur à 200" a 

 fait recristalliser l'emplacement de la rayure sans modifier les cellules 

 obtenues par le premier recuit. La figure 7 représente le même échantillon 

 écroui par un choc très faible, et enfin la figure 8 l'échantillon de la figure 7 

 dont les macles ont disparu après un recuit à 218". 



